70 AY OC M.-N. KI. 
1.5 Silikat. Åkermanit 104: 042, 
Tom Melilith 7Ca : 141, | Anorthit 1Ca: 142, 
0.67 » Gehlenit 30a: 142, 
Als »Melilith« ist hier die Normal-Mischung, 1 Äkermanit-Sil.: 1 Gehlenit-Sil., 
(Ca,n);Al3Si;039, aufgeführt worden, mit 7Ca,r : 1429 oder 0.875 Ca, : 0.125 Als; zufolge 
der älteren Formel (Ca,r),4/:5/,0,49 wäre das Verhältnis 6Ca,r : 14% oder 0.857 Car: 
0.143 Al,; bei Anorthit dagegen 0,5 Ca : 0,5 Aly. 
A priori ist somit zu erwarten, dass sich in den basischen Ca-A2,- 
Silikatschmelzen die Melilithmineralien in den relativ Ca-, der Anorthit 
dagegen in den relativ A/,-reichen Mischungen individualisieren müssen, 
und zwar derart, dass die Individualisationsgrenze Ca : Al, auf den ver- 
schiedenen Aciditåtsstufen, dem wechselnden (a-A/,-Verhältnis in den 
Melilithmineralien von verschiedener Silicierungsstufe zufolge, etwas ver- 
schoben werden muss, Ferner muss sich auch ein magmatischer Gehalt 
von Mg, Fe, Mn geltend machen; diese Metalle gehen leicht, obwohl nie 
in überwiegender Menge, in die Melilithmineralien, dagegen nicht in den 
Anorthit hinein; in dem Grenzgebiet zwischen den zwei Individualisa- 
tionsfeldern müssen sie somit die Bildung der Melilithmineralien befördern, 
folglich auch der Bildung des Anorthits entgegenwirken. — Diese unsere 
Voraussetzungen werden sehr schön durch die unten folgenden Beob- 
achtungen bestätigt. 
Ferner ist auch anzunehmen, dass ein ÂVa-Gehalt in den etwas 
saureren Silikatschmelzflüssen, wo es sich um die Bildung von Bytownit- 
Labradorit-Andesin handelt, die Individualisation des Plagioklases begün- 
stigen wird; ich habe aber keine Beobachtungen zur Verifikation dieser 
Annahme. 
— Wir werden uns zuerst mit den Äkerman’schen Ca-Al,-Schmelz- 
serien, von Aciditåtsgrad bezw. 1.5, 1.0, 0.7 und 0.5, beschäftigen, indem 
wir bemerken, dass die Gehalte von MgO, FeO, MnO und Na,0 hier 
iiberall sehr klein sind (s. No. 347—372, S. 20), und dass die Schmelz- 
produkte sehr schnell abgekühlt sind! und zwar alle ziemlich genau 
gleich schnell; die physikalischen Bedingungen sind also überall beinahe 
identisch gewesen. 
Die quantitative Menge des Melilithminerals, bezw. des Anorthits, ist bei der Unter- 
suchung der mikroskopischen Präparate nach Ermessen angegeben worden; diese Prozent- 
werte beanspruchen selbstverständlich keine Genauigkeit; sie geben jedoch eine für unseren 
Zweck genügende Vorstellung über die Menge des auskrystallisierten Minerals. 
1 Die mikroskopischen Präparate sind aus den im Tiegel erstarrten Schmelzprodukten, 
mit Abkühlungszeit, herab bis zu 100°, von ungefähr einer halben Stunde, verferligt, 
